FEERR 
Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 155 
für die Sättigung bei 7=» auch II, =». Dadurch wird aller- 
dings auch T= IL +I, =», was einer Verwendung sowohl von IT, 
als auch von IZ, zur Darstellung der Verhältnisse in starken Feldern 
hindernd entgegentritt. Dagegen bleibt aber 7],, die Differenz von 71 
und IZ,, immer endlich, weil D, endlich bleibt, und zwar gehen für 
zwei verschiedene Richtungen von 6 die Unterschiede in den IT, 
einer festen endlichen Grenze entgegen, die durch die Integration 
der Grenzkurve der D, erhalten wird. Es ist also dieses IT, offenbar 
eine, allerdings stark formale Grösse, die wie kaum eine andere 
zur Darstellung der magnetischen Eigenschaften der Eisenkristalle 
geeignet ist, solange man nicht, wie dies beim Pyrrhotin schon der 
Fall ist, einen besseren Einblick in den Mechanismus der Erschei- 
nungen hat. 
Um die Kurven, die zur Bestimmung von II, nötig sind, zu 
gewinnen, wurden aus den Kurven für [0,@)],, und [6,«)],, für eine 
genügende Anzahl von Werten von die 6, und o, entnommen und 
daraus die entsprechenden Werte von 6 und (p—y) berechnet. 
Daraus wurden die Kurven für [6,)],, und [D,c)],, gewonnen, welche 
sich von den 6g)- und D,()-Kurven dadurch unterscheiden, dass die 
Punkte zwischen je zwei Achsen von verschiedener Magnetisierbarkeit 
gegen diejenige mit leichterer Magnetisierbarkeit hin verschoben 
sind. Nun wurden für bestimmte Werte von y die Kurven für 
[6,], gezeichnet und daraus die Werte von [H,,], für eine Anzahl 
von Werten von 6 entnommen. Für die gleichen Werte von y, für 
welche die [6m],-Kurven gezeichnet worden waren, wurden nun aus 
den [D,c)],-Kurven die Werte von [D, m], entnommen und die 
entsprechenden Kurven gezeichnet. Mit den Werten von [Hg], 
wurden schliesslich daraus die gesuchten Kurven für [D,„], Kon- 
struiert und diese letzteren integriert. _ 
Über den Verlauf der Grössen II, und 77, in Funktion von © 
in der Würfelfläche geben die folgenden Kurven Aufschluss, die 
nach den Beobachtungen an der Platte V, gezeichnet sind, und zwar 
wurden dieselben dabei derart schematisiert, dass nur ein Oktant 
berechnet wurde als Mittel aus allen acht Oktanten. Die Kurven 
für 71, sind jeweilen für den ganzen Halbkreis gezeichnet; sie 
werden dadurch natürlich vollständig symmetrisch für die Richtungen 
y= 90° und y=45°, resp. 135°, was in Wirklichkeit nie ganz so 
beobachtet wurde. Die Figur 21 (siehe S. 156) enthält 7Z, für die ausge- 
zeichneten Richtungen der leichtesten und schwersten Magnetisierbar- 
keit (»—= 0° und 45°). Die Kurven verlaufen für kleine o zunächst para- 
